—  601  — 
Le  conoscenze  sulle  amalgamo  di  calcio  erano  finora  limitate  ad  alcuni 
prodotti  cristallini,  su  cui  si  avevano  i  dati  più  incerti. 
Kerp  e  Bottger  ('),  che  avevano  osservato  la  difficoltà  a  produrre  le 
araalgame  di  calcio,  non  si  occuparono  di  esse.  J.  Pérée  (2)  descrisse  un'amal- 
gama Ga3  Hgj ,  ottenuta  concentrando  per  distillazione  nel  vuoto  amalgame 
diluite.  Appare  dubbio  che  possa  trattarsi  veramente  di  un  composto  Ca3Hg4, 
essendo  esso  un  semplice  residuo  di  distillazione,  mentre  alla  temperatura  alla 
quale  operava  Férée,  tali  amalgame  hanno  una  notevole  tensione  di  vapore. 
I.  Schiirger  (3)  ottenne  poi  un  composto  CaHg5;  che  isolava,  in  grandi 
cristalli  rombici  con  spigoli  arrotondati,  da  miscele  di  mercurio  con  il  5  % 
di  calcio  che  avevano  reagito  a  lungo  a  220°.  Infine  Moissan  e  Chavanne  (•') 
descrissero  CaHg8  isolato  a  temperatura  ambiente,  in  cristalli  esagonali,  pure 
da  soluzioni  di  calcio  in  mercurio  (circa  al  2  %).  Notavano  inoltre,  questi 
autori,  altri  cristalli  più  minuti,  a  maggior  tenore  di  mercurio  ma  di  for- 
inola non  precisabile. 
Ai  prodotti  Ca  Hg5  e  Ca  Hg8  possiamo  rivolgere  l'osservazione  già  di- 
retta a  tutte  le  ricerche  tendenti  ad  isolare  i  composti  cristallini  delle 
amalgame  :  la  difficoltà  cioè  di  eliminare  da  essi  la  soluzione  madre.  Sono 
interessanti,  a  questo  riguardo  i  diversi  risultati  ottenuti  da  vari  autori  con 
le  stesse  amalgame,  operando  la  filtrazione  o  la  separazione  in  modi  diversi. 
Kerp  e  Bottger  ammissero  in  alcuni  casi  un'azione  decomponente  della  pres- 
sione esercitata  sui  cristalli  nell'operazione  di  separazione  del  liquido,  come 
ad  es.  per  il  composto  KHg14  che  si  trasformerebbe  in  K  Hg12  (5).  E  a  questo 
proposito  ricordiamo  le  amalgame  di  litio:  Kerp  e  Bottger  descrissero 
LiHg5(6),  separato  per  filtrazione;  Me.  Smith,  centrifugando,  descrisse  dap- 
prima LiHg4  (7),  poi  Li  Hg3  (8)  in  accordo  con  i  dati  termici  di  Zukowsky. 
In  questi  metodi  di  separazione  diretta  non  si  tenne  poi  conto  dei  fe- 
nomeni di  miscibilità  allo  stato  solido,  che  potevano  essere  presenti  fra  mer- 
curidi  o  fra  mercuridi  e  mercurio  (9). 
Neil'  intento  di  determinare  i  composti  fra  calcio  e  mercurio,  e  di  fis- 
sare il  loro  comportamento,  prima  di  procedere  ad  altre  ricerche  su  queste 
amalgame,  abbiamo  applicato  ad  esse  l'analisi  termica. 
(l)  loc.  cit.,  pag.  32. 
C)  Compt.  rendus,  127  (1898),  619. 
(3)  Zeit.  anorg.  Oh.,  25  (1901),  426. 
(*)  Compt.  rendus,  140  (1905),  125. 
(s)  loc.  cit.,  p?g.  8  e  44. 
(6)  ibidem,  pag.  29. 
(')  Journ.  am.  chem  Soc.  31  (1909),  799;  32  (1910),  622. 
(")  Zeit.  anorg.  Ch.,  74  (1912),  172. 
(9)  Zukowsky,  loc.  cit..  403. 
